( no4 ) 



des conditions semblables, ont sensiblement les mêmes propriétés : les 

 modes de trempe et de refroidissement lent restent donc toujours à peu près 

 les mêmes pour les divers échantillons. 



» La structure moléculaire, que l'on a modifiée par la trempe et la com- 

 pression, exerce une grande influence sur les propriétés électriques des 

 bismuths impurs; au contraire, la trempe paraît sans action sur le bismuth 

 électrolysé pur. Ainsi la résistance électrique à o°, l'influence de la tem- 

 pérature et du magnétisme sur la résistance électrique, sont à fort peu près 

 les mêmes pour les bismuths électrolysés lentement refroidis et trempés. 



» Pour toutes les tiges lentement refroidies des bismuths purs et impurs, 

 le coefficient de variation de la résistance électrique avec la température 

 est positif. Dans les bismuths impurs, les traces de plomb ont pour effet 

 d'augmenter la valeur de la résistance électrique à o° et de diminuer le 

 coefficient de variation avec la température. 



» Le métal électrolysé présente une particularité que n'offrent pas les 

 autres produits ; le coefficient de variation avec la température est sensi- 

 blement le même aux différentes températures comprises entre o° et ioo°, 

 ce qui peut être considéré comme une preuve de la pureté du métal. 



» Les divergences qui existent entre les résultats des physiciens, rela- 

 tivement aux propriétés du bismuth, s'expliquent facilement par la rareté 

 du produit pur. 



>> La résistance électrique spécifique à o° en unités G. G. S. est, pour le 

 bismuth électrolysé lentement refroidi: io 3 X 107,99, et P our I e même 

 métal trempé : . o 3 X 108,69. 



» Le coefficient moyen de variation de la résistance électrique entre o° 

 et ioo° est, pour le bismuth électrolysé lentement refroidi : -+- 0,00429, et 

 pour le métal trempé : -+- 0,00422. 



» Nous avons étudié la variation de la résistance électrique dans un 

 champ magnétique dont l'intensité valait i5(3o unités G. G. S. environ. 



» Si W est la résistance électrique hors du champ, et AW sa variation 



sous l'action du champ magnétique, la quantité 100 -^r est 2,9 ào°et o,4i5 



à 99 , -j pour le bismuth électrolysé lentement refroidi. 



» L'influence du magnétisme diminue donc considérablement lorsque la 

 température s'élève. » 



